— 458 — 



apparecchi furono usati i seguenti: p. eb. dell'acqua, dell'anilina (183") ; punti 

 di fusione dello zinco (421°), dell'antimonio (630°) e dell'argento (962°). 



I punti di solidificazione dei sali adoperati dalle curve di raffredda- 

 mento risultarono i seguenti: 



CuCl 422° 



AgCl • • • 4 55° 



NaCl 806° 



KCL 776 ° 



T1C1 429° 



Venne usata per le miscele una massa costante di dieci grammi ; quando 

 però dalle curve di raffreddamento risultò qualche punto incerto, venne rad- 

 doppiata la massa; nelle tabelle le durate dei vari punti di arresto si rife- 

 riscono sempre a dieci grammi di miscela. 



1. _ n sistema NaCl — Cu CI . 



11 punto di solidificazione del cloruro sodico risultò a 806°. Me. Crae Q) 

 dà questo punto a 811°, Kurnakow e Zemczuzny (loc. cit.) a 819°. Ruff e 

 Plato ( 2 ) a 820°. Quello del cloruro rameoso è in buon accordo con quello 

 dato da K. Mònkemeyer ( 3 ) (419°). 3 . ; 



La curva di cristallizzazione primaria discende dal punto di solidifica- 

 zione del cloruro sodico ad un punto eutettico a 75 mol. % di CuCl, per 

 risalire direttamente al punto di solidificazione del cloruro rameoso. 



Le durate di arresto eutettico si annullano rispettivamente a 12 e a 

 88 mol. % di CuCl, concentrazioni che possono essere assunte come limiti 

 di miscibilità allo stato solido dei due componenti. 



Le miscele che depositano cristalli misti ricchi in cloruro rameoso hanno 

 intervalli di cristallizzazione ben netti: la miscela a 90 mol. % di CuCl 

 cristallizza nell'intervallo di 22 gradi, e quella al 95 nell'intervallo di 20 

 gradi; non fu possibile cogliere il termine di cristallizzazione dei cristalli 

 misti ricchi in cloruro sodico. 



( l ) Me. Crae, Ann. Phys. (3) 55, 1896. 



(«) 0 Buff u. W. Plato, Ber. d. d. Cliem. Gesch. 36, II, 1903, 2357. 

 (•) K. Mònkemeyer, N. Jahr. f. Min. G. u. P. XXII Beit. Band, 1907, 1. 



